) o ( 
55 
propriæ cülci. Ergo in metallo peregrino caufa 
fragilitatis cft qiiærenda. Idem etiam manifeflo pa- 
tet, foUitionem frigidi fragilis ope alkali phlogifticati 
præcipitando, nam (edimentum totum, ficcatum & 
rediiÖiim exhibet regulum, eadem ac antea fragi« 
litatis labe vitiatum^). Itaque, quum hac via non 
nifi metallicum deturbetur, in metallica quoque 
mtaterie origo mali quærenda necefie ed:. Celeberri- 
mo, dum in vivis erat, mctallurgo D:no BRANDT, 
adeo perfuafum fuit de hac veritate, ut cum (in- 
gulis notis metallis ferrum feorfim conjunxerit, hac 
fynthetica via fragilitatis auQorem inveftigare fpe- 
rans e). Hoc labore finito nullam frigido fragili 
- magis congruentem mifcelam invenit, quam arfe- 
nicalem, unde etiam in hac caufa adquievit. Sed 
alibi, tam in mineris, quam in ipio ferro frigido 
fragili , arfenici ne levifhma quidem indagare po- 
tuimus veffigia f). Quamvis igitur arfenicum fra- 
gilitatem efficere queat, non tamen eil: genuina 
caufa, quas in omni ferro frigido fragili, proprie 
fic diffo, adeff. Methodus Brandtiana, etli valde 
bona, fefellit eo tempore, quo non nifi quatuor- 
decim co9;nita erant metalla. Poftea duo nova lunt 
detefta , Magnefium & aliud mox deferibendum. 
Quod ad prius attinet, hoc, etfi fragile, non ta- 
men fuo vitio ferrum inquinat, illud enim, quod 
e minera alba fpathofa elicitur , nullo laborat ducti- 
litatis defeflu , quamvis in centenario triginta ma- 
gnefii libras foveat In pofteriori autem fons 
mali re vera delitefcit, uti jam videbimus. 
Sci. 
d) i\t,aiyfis ferri , Exp. 249. 
e) A6la\Stockh. anni r75r. 
/) Anaiyfs ferri.; Exp. 206, 207 & 208. 
Opule, chenuca^ vol. II, pag. 228. 
